## DINAMIKA TEKNIK SIPIL
MAJALAH ILMIAH TEKNIK SIPIL Volume 15, Nomor 1, Juli 2022, Halaman 37-45 p-ISSN: 1411-8904, e-ISSN: 2828-2876 Tersedia online di https://journals.ums.ac.id/index.php/DTS/index

## TINJAUAN KUAT DUKUNG TANAH LEMPUNG BAYAT – KLATEN DENGAN BAHAN STABILISASI SLAG BAJA
Agus Susanto 1 , Krisindo Monico 2 , Renaningsih 3
1,2,3 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura, Surakarta, Indonesia, Kode Pos 57102 *Email: Agus.Susanto@ums.ac.id , d100160127@student.ums.ac.id , ren186@ums.ac.id Diajukan: 6/06/2022 Direvisi: 25/07/2022 Diterima:  27/07/2022

## Abstrak
Berdasarkan penelitian tanah dari Desa Talang Kidul, Kecamatan Bayat, Klaten merupakan tanah lempung dengan nilai plastisitas yang tinggi dikarenakan nilai PI nya >17 %. Perbaikan dilakukan dengan  bahan  tambah  slag  baja.  Penambahan  campuran  slag  baja  dengan  persentase 0%,5%,10%,  dan  15%,  dan  adanya  variasi  ukuran  butiran  slag  baja  lolos  saringan  No.4  dan No.40 bertujuan untuk mengetahui sifat fisis dan mekanisnya. Hasil pengujian mekanis diperoleh Nilai berat volume kering maksimum terbesar pada penambahan 15% No.40 sebesar 1,57 gr/cm 3 , sedangkan  berat  volume  kering maksimum tanah campuran slag  baja terkecil  pada  panambahan 5% No.4 yaitu 1,41 gr/cm. Nilai kadar air optimum paling besar didapat 21% pada slag baja 5% No.4, sedangkan nilai kadar air optimum paling kecil didapat pada slag baja 15% No.40 sebesar 19%.  Semakin  kecil  ukuran  slag  baja,  nilai  berat  volume  kering  maksimum  mengalami peningkatan  dan  nilai  kadar  air  optimumnya  mengalami  penurunan.  Semakin  kecil  ukuran  slag baja menyebakan nilai CBR semakin meningkat. Dan untuk pengujian nilai pengembangan tanah (swelling)  pada  tanah  asli  sebesar  1,53.  Penambahan  campuran  slag  baja  No.4  dan  No.40 menyebabkan  nilai  pengembangan  (swelling)  mengalami  penurunan.  Hasil  dari  nilai pengembangan yang terendah pada slag baja 15% No.40 sebesar 1,20 %. Semakin kecil ukuran butiran slag baja, semakin kecil nilai pengembangan (swelling). Kata Kunci : California Bearing Ratio, Slag Baja, Stabilisasi, Tanah lempung.

## Abstract
According to studies on the soil at Talang Kidul Village, Bayat District, Klaten, the soil is clay with a high plasticity value because its PI value is >17 percent. Since the soil's physical and mechanical qualities need to be improved and the test results show a PI value of 25.27, this is necessary. Steel slag  was  used  in  order  to  make  repairs.  Determine  its  physical  and  mechanical  properties  by adding a mixture of steel slag with percentages of 0%, 5%, 10%, and 15%, as well as by varying the  grain  size  of  steel  slag  through  No.  4  and  No.  40  sieves.  In  the  Atterberg  test,  PI  value decreases as the amount of steel slag increases as a percentage.
The smaller the size of the steel slag, the maximum dry volume weight value has increased and the  optimum  water  content  value  has  decreased.  For  testing  the  value  of  soil  development (swelling)  on  the  original  land  of  1.53.  The  addition  of  a  mixture  of  No.4  and  No.40  steel  slag causes the swelling value to decrease. The result of the lowest development value at 15% No.40 steel slag is 1.20%. The smaller the grain size of the steel slag, the smaller swelling value. Keywords : Clay, California Bearing Ratio, Stabilization, Steel Slag.

## 1. PENDAHULUAN
Tanah  yang  plastisitasnya  tinggi  dan daya  dukung  rendah  menyebabkan  masalah dan  harus  diperbaiki  (Ozdemir  MA,  2016  ). Tanah  lempung  adalah  salah  satu  tanah dengan daya dukung rendah dan tanah dengan sifat  buruk  (  Saputra  ASD,2015  ),(Listyawan AB,  Renaningsih,  Kusumaningtyas  N,  2018)
,misalnya  permeailitas  rendah  (Terzaghi  K, Peck RB,1987 ).  Karakteristik tanah terseubut bisa  menyebabkan  kerusakan  bangunan  di atasnya (Listyawan AB, Wiqoyah Q, Sukmawati,2021), karena itu diperlukan  tanah dengan  sifat  yang  baik  untuk  mengurangi kerusakan  bangunan  (Listyawan  AB,  Haedara F,  2019).  Sebagai  solusi,  dilakukan  stabilisai
tanah  (Hermirianda  AD,  2018).  Penelitian
Dewi (2017), Kurniawan (2019) dan Wiraprakoso  (2017)  menyatakan  stabilisasi tanah dengan kapur dan trass di Bayat, Pedan dan Ngawi didapatkan hasil  nilai CBR Soaked tanah asli meningkat seiring dengan penambahan  campuran  kapur  dan  trass. Menurut  Prasetio,  Sandi  (2017)  penambahan trass  pada  tanah  lempumg  Bayat  juga meningkatan nilai CBR.
Tanah  Bayat – Klaten, masuk klasifikasi A-7-5,  tanah  lempung  dengan  penilaian  daya dukung  rendah  sampai  sedang  sebagai subgrade jalan. Tanah tersebut menurut USCS masuk  klasifikasi  CH,  yaitu  tanah  lempung anorganic  dengan  plastisitas  tinggi/  tanah gemuk  (Hananto  Y  dan  Renaningsih,  2018] maka  perlu  perbaikan.  Pada  penelitian  ini dilakukan  penambahan  slag  baja  dengan variasi ukuran butiran lolos saringan No.4 dan No.40  dengan  persentase  5%,  10%  dan  15% berat  sampel  untuk  menstabilisasi  tanah lempung.  Slag  baja  memiliki  kandungan  CaO sebesar  26,51  %  (Herlangga  dan  Heriyawan, 2014). Limbah slag baja yang akan digunakan untuk penelitian diambil dari CV. Bonjour Jaya daerah  Batur,  Kecamatan  Ceper,  Kabupaten Klaten.
Material  penyusun  slag  baja  adalah kapur,  silika,  dan  alumina  yang  bereaksi  pada temperatur  1600 o C  dan  berbentuk  cairan {Nugroho  dan  Antoni  (2007:106)  dalam Vitara, R.I dan Renaningsih. (2019)}. Menurut Herlangga (2014) ada beberapa senyawa yang terkandung  dalam  slag  baja,  antara  lain:  SiO2 sebesar 35,19 %, Fe2O3 19,58 %, Al2O36,01 %, MgO 2,95 %,  CaO    26,51  %,  Na2O  3,21 %, MnO 2,63 %.
Penelitian  ini  bertujuan  yang  pertama mengetahui sifat fisis tanah lempung di daerah Talang  Kidul,  Desa  Talang,  Kecamatan  Bayat, Kabupaten  Klaten  pada  keadaan  sebelum  dan sesudah  dicampur  dengan  slag  baja  dengan variasi ukuran butiran lolos saringan No.4 dan No.40  dengan  persentase  0%,  5%,  10%  dan 15%.  Yang  kedua  yaitu  mengetahui  sifat mekanis  tanah  di  Desa  Talang  Kidul, Kecamatan  Bayat,  Kabupaten  Klaten  dengan pengujian California  Bearing  Ratio  (CBR) rendaman  ( soaked)  sebelum  dan  setelah distabilisasi  menggunakan  slag  baja  dengan variasi penambahan sebesar 0%, 5%, 10%, 15 % terhadap berat sampel.
Uji    sifat    fisis  meliputi  uji  kadar  air, specific  gravity,  Atterberg  limits,  hydrometer, analisa  butiran  dan  untuk  pengujian  sifat mekanis  adalah  uji  pemadatan  tanah,  dan  uji CBR  ( California  Beraring  Ratio).  Untuk mengetahui  nilai  CBR  dengan  rumus persamaan sebagai berikut:
Nilai  beban  terkoreksi  harus  ditentukan untuk setiap benda uji pada penetrasi 2,54 mm (0,10 inci) dan 5,08 mm (0,20 inci). Nilai CBR, dinyatakan  dalam  persen,  diperoleh  dengan membagi  nilai  beban  terkoreksi  pada penetrasi,2.54  mm  (0,10  inc)  dan  5,08  mm (0,20  inc)  dengan  beban  standar  secara berurutan sebesar 13 kN (3000 lbs) dan 20 kN (4500  lbs),  dan  kalikan  dengan  100,  lihat persamaan berikut:
CBR = (1)
CBR  umumnya  dipilih  pada  penetrasi  2,54 mm  (0.10  inci). Jika  CBR  pada  penetrasi  5,08 mm  (0,20  inci)  lebih  besar  dari  CBR  pada penetrasi 2,54 mm (0,10 inci), pengujian CBR harus  diulang.  Jika  setelah  diulang,  tetap memberikan  hasil  yang  serupa,  CBR  pada penetrasi  5,08  mm  (0,20  inci)  harus digunakan.  Pada  pengujian  ini  dilakukan  uji CBR  dengan  perendaman  /  CBR  Soaked. Tanah  direndam  selama  96  jam  dan  dihtung nilai pengembangannya dengan rumus: (Standart Nasional Indonesia 1744:2012)
(2)
Keterangan : ∆ h : pengembangan, dinyatakan (%) h 0 : tinggi awal benda uji h 1 :tinggi benda uji setelah perendaman (mm)

## 2. METODOLOGI
Tanah  uji  diambil  dari  Desa  Talang, Bayat,  Klaten dan  slag  baja  diambil  di  daerah Batur,  Ceper,  Klaten.  Uji  sifat  fisis  dan mekanis  dilakukan  di  Laboratorium  Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Sebelum pengujian, dilakukan penyediaan bahan yaitu sampel tanah lempung lolos  saringan  no.4  kondisi  kering  udara  dan slag  baja  lolos  saringan  no.4  dan  no.  40. Kemudian,  pembuatan  benda  uji  untuk pengujian sifat fisis tanah asli dan limbah slag baja  dengan  persentase  0%,  5%,  10%,  dan 15%  dari  berat  sampel.  Serta  dilakukan  uji
sifat fisis limbah slag baja yaitu uji berat jenis ( specific grafity).
Langkah  berikutnya  dilakukan  uji  sifat fisis  tanah  asli  yaitu  meliputi,  uji  kadar  air ( moisture  content),  uji  berat  jenis  (specific grafity), uji batas-batas Atterberg (liquid limit, plastic  limit,  shrinkage  limit),  dan  analisa ukuran  butiran.  Setelah  itu,  pembuatan  benda uji Standard  Proctor  tanah  asli  dan  campuran limbah  slag  baja  diperam  24  jam.  Kemudian dilakukan  uji Standard  Proctor  untuk mendapatkan kepadatan maksimum dan kadar air  optimum.  Kadar  air  optimum  akan digunakan  untuk  penambahan  air  pada pembuatan benda uji CBR  rendaman ( soaked). Selanjutnya  dilakukan  pembuatan  benda uji  CBR  tanah  asli,  tanah  campuran  limbah slag  baja  dengan  persentase  0%,  5%,  10%, dan  15%  dengan  menggunakan  kadar  air optimum, diperam 24 jam. Sebelum dilakukan uji CBR  benda uji direndaman  4 hari.
Tahap  yang  terakhir  yaitu  tahap  analisa data  dan  pembahasan  dari  hasil  pengujian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Uji  Fisis  (Tanah  Asli  dan  Slag Baja)
Pengujian  Fisis  ada  beberapa  pengujian antara  lain:  uji  kadar  air, specific  gravity, Atterberg  limits,  dan  analisa  butiran.  Hasil pengujian  sifat-sifat  fisis  tanah  asli  dan  tanah campuran slag baja dapat dilihat pada Tabel 1 . Tabel.1. Hasil Uji Fisis
Jenis
Pengujian Slag Baja Tanah Asli Slag Baja No. 4 Slag Baja No. 40 Presentase Campuran Presentase Campuran 5% 10% 15%
5%
10% 15% Kadar Air (%) 0 8,18 7,11 6,62 6,38 7,08 6,53 6,49 Berat Jellis (Gs) 3,09 26,67 2,67 2,70 2,74 2,70 2,74 2,78 Batas Cair - 42,12 37,82 35,8 8 32,02 38,05 36,02 32,89 Batas Plastis (%) - 16,85 17,12 19,0 7 21,89 17,29 19,38 20,35 Batas Susut (%) - 15,97 16,87 18,3 9 20,15 16,35 18,22 19,61 lndeks Plastis (%) - 25,27 20,70 16,8 1 10,13 20,76
16,64 12,54 I.olos Saring;m No.200 (%) - 67,00 65,00 63,0 0 60,00 69,00
70,00 72,00 Group lndeks (GI) - 14,68 11,02 8,29 4,06 12,28 9,95 7,53 Klasifikasi Tanah - USCS -
CL CL CL CL CL CL CL
AAS1HO - A-7-6 A-6 A-6 A-6 A-6 A-6 A-6
Berdasarkan pengujian ini nilai kadar air tanah campuran slag baja lolos saringan No.4 maupun  No.40  lebih  rendah  dari  nilai  kadar air  tanah  asli  serta  mengalami  penurunan
seiring  dengan  penambahan  slag  baja.  Nilai kadar air tertinggi pada penambahan slag baja 5%  lolos  saringan  No.4  sebesar  7,11%, sedangkan  nilai  kadar  air  terendah  terdapat pada  penambahan  slag  baja  15%  lolos saringan  No.4  sebesar  6,38  %.  Penurunan disebabkan  karena  nilai  kadar  air  slag  baja lebih rendah dari tanah asli sehingga semakin menurun,  bertambahnya  persentase  slag  baja menyebabkan  kadar  air  tanah  semakin menurun.  Perbedaan  ukuran  slag  baja  tidak mempengaruhi  nilai  kadar  air  di  karenakan slag  baja  memiliki  nilai  kadar  air  0%. Hubungan  antara  persentase  campuran  slag baja dengan nilai kadar air dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Hubungan antara persentase campuran slag baja dengan nilai kadar air
Berdasarkan  hasil  pengujian specific gravity  tanah  asli  diperoleh  nilai  sebesar 2,667  yang termasuk  lempung  tak  organik, berat  jenis  slag  baja  sebesar  3,090.  Nilai berat  jenis  mengalami  kenaikan  setelah dilakukan  penambahan  slag  baja  lolos saringan No.4 maupun No.40. Nilai specific gravity  terendah  pada  penambahan  slag baja  5%  No.4  sebesar  2,671,  nilai  specific gravity tertinggi pada penambahan slag baja 15%  No.40  sebesar  2,778.  Kenaikan  nilai specific  gravity  disebabkan  karena  nilai specific  gravity  slag  baja  lebih  besar daripada  nilai specific  gravity  tanah  asli, sehingga  semakin  banyak  kandungan  slag baja, maka semakin besar pula nilai specific gravity.  Penambahan  campuran  slag  baja lolos  saringan  No.40  lebih  meningkatkan nilai specific gravity dibandingkan penambahan  campuran  slag  baja  lolos saringan  No.4  disebabkan  oleh  adanya perbedaan  ukuran  butiran  slag  baja. Hubungan  antara  dengan  nilai specific gravity dapat dilihat pada  Gambar 2.
Gambar 2. Hubungan antara dengan nilai specific gravity persentase campuran slag baja Hasil  yang  diperoleh  uji  batas  cair menunjukan  adanya  penurunan  seiring dengan bertabahnya persentase campuran slag.  Uji  batas  cair  tanah  asli  kondisi kering  udara  sebesar  42,12%.  Penurunan terbesar  terjadi  pada  slag  baja  lolos saringan  No.4  dengan  persentase  15% sebesar 32,02%. Hal ini terjadi dikarenakan  berkurangnya  kadar  air dengan  adanya  penambahan  persentase slag baja. Nilai batas cair terhadap ukuran butiran  slag  baja  No.4 dan  No.40  hampir sama  menunjukan penurunan dengan ada penambahan  slag  baja.  Ukuran  slag  baja lolos saringan No.40 membuat nilai batas cair  semakin  besar  dibandingkan  ukuran slag baja lolos saringan No.4.  Hubungan antar  nilai  batas  cair  dengan  persentase campuran  slag  baja  dapat  dilihat  pada Gambar 3.
Gambar 3. Hubungan antar nilai batas cair dengan persentase campuran slag baja
Hasil  yang  diperoleh  nilai  batas plastis  tanah  asli  didapatkan  sebesar 16,85%,  setelah  penambahan  slag  baja lolos  saringan  No.4  dan  No.40  nilai batas  plastis  mengalami  peningkatan. Meningkatnya nilai batas plastis dikarenakan  slag  baja  memiliki  gradasi butiran kasar, sehingga setelah penambahan  slag  baja  pada  tanah  asli
menjadi  gradasi  butiran  tanah  semakin kasar,  hal  tersebut  menyebabkan  kohesi semakin  menurun  dan  plastisitas  tanah juga semakin berkurang. Dan nilai batas plastis  tidak  menunjukan  perubahan yang  besar  dengan  adanya  variasi ukuran  butiran  slag  baja..  Hubungan antara  nilai  batas  plastis  dengan persentase  campuran  dapat  dilihat  pada Gambar 4.
Gambar 4. Hubungan antara nilai batas plastis dengan persentase campuran slag baja.
Nilai  batas  susut  pada  tanah  asli sebesar  15,97%,  setelah  penambahan  slag baja nilai batas susut mengalami peningkatan.  Hal  ini  terjadi    karena  slag baja  memiliki  gradasi  butiran  kasar sehingga  setelah  penambahan  slag  baja pada tanah asli menjadikan gradasi butiran semakin  kasar,  sehingga  menyebabkan butiran  tidak  mudah  terpengaruh  oleh perubahan  kadar  air.  Ukuran  butiran  slag baja  lolos  saringan  No.4  menyebabkan nilai batas susut semakin besar dikarenakan  butiran  slag    baja  lolos saringan  No.4  butiran  lebih  besar menyebabkan  volume  susut  semakin  kecil dibandingkan  dengan  slag  baja  lolos saringan  No.40  memiliki  ukuran  butiran yang  lebih  kecil.  Hubungan  antara  nilai batas  susut dengan  persentase  campuran dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Hubungan antara nilai batas susut dengan persentase campuran slag baja
Besarnya  nilai  PI  sangat  tergantung oleh nilai LL dan PL. Hasil pehitungan nilai PI tanah asli sebesar 25,27%. Penambahan persentase  slag  baja  dapat  menyebabkan menurunkan nilai batas cair dan menaikkan  batas  plastis,  maka indeks plastisitasnya  akan  turun.  Penurunan  nilai PI  terendah  pada  penambahan  slag  baja 15%  No.4  sebesar  10,13%.  Berdasarkan tabel  III.2  indeks  plastisitas  bahwa  jika nilai  PI  campuran  slag  baja  15%  lolos saringan  No.4  dan  No.40  termasuk  jenis tanah lempung kohesif berlanau berplastisitas  sedang  karena  nilai  PI diantara 7-17, sedangkan jika nilai PI tanah asli dan campuran slag baja 5%,10% lolos saringan  No.4  dan  No.40  PI>17  maka termasuk jenis tanah lempung berplastisitas tinggi. Hubungan antara nilai indeks  plastisitas  dengan  persentase campuran dapat dilihat pada  Gambar  6.
Gambar 6. Hubungan antara nilai indeks plastisitas dengan persentase campuran
slag baja Hasil analisis ukuran partikel pada tanah asli yang lolos saringan nomor 200 menunjukkan nilai sebesar
67%.
Penambahan  terak  baja  No.  mengurangi kemampuan  lolos  saringan  nomor  200, sedangkan penambahan tarik baja No. 40 meningkatkan  kemampuan  lolos  saringan No.  200.  Pengurangan  ini  karena  terak baja  No.40  memiliki  ukuran  butir  yang kasar  sehingga  ukuran  butir  diperkecil, tidak  mudah  lepas  dan  lolos  ayakan nomor  200  diperkecil.  Semakin  kecil ukuran  partikel,  semakin  besar  jumlah steel  slag,  semakin  tinggi  jumlah  0  steel slag,  semakin  tinggi  jumlah  200  steel slag.Hasil nilai melewati filter number 200 Maksimal  slag  15%  dari    baja  adalah 73%,  nilainya  dalam  Melalui  saringan
terendah nomor 200, hasilnya adalah 15% terak  baja  nomor  40  berkurang  60%. Hubungan  antara  persentase  lolos  ayakan dengan  diameter  ayakan  dapat  dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Hubungan Persentase Lolos Saringan dengan Diameter Saringan Berdasarkan Gambar diatas didapat nilai lolos saringan No.200 seperti pada Tabel 2
Tabel 2. Hasil lolos saringan No.200
Penentuan  klasifikasi  tanah  perlu dilakukan  untuk  mengetahui  jenis  tanah campuran  slag  baja  yang  didasarkan pengujian  sifat  fisis.  Pada  penelitian  ini untuk mengklasifikasi tanah asli dan tanah campuran  dengan  cara  metode  AASHTO dan  USCS.  Klasifikasi  tanah  campuran dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel  3.  Hasil  Uji  Sifat  Fisis  beserta Klasifikasinya pada Tanah Campuran Jenis
Pengujian Slag Baja Tanah Asli Slag Baja No. 4 Slag Baja No. 40
Presentase Campuran Presentase Campuran
5% 10% 15% 5% 10% 15% Kadar Air (%) 0 8,18 7,11 6,62 6,38 7,08 6,53 6,49 Berat Jellis (Gs) 3,09 26,67 2,67 2,70 2,74 2,70 2,74 2,78 Batas Cair - 42,12 37,82 35,8
8 32,02 38,05 36,02 32,89 Batas Plastis (%) - 16,85 17,12 19,0
7 21,89 17,29 19,38 20,35 Batas Susut (%) - 15,97 16,87 18,3
9 20,15 16,35 18,22 19,61 lndeks Plastis (%) - 25,27 20,70 16,8
1 10,13 20,76 16,64 12,54
I.olos Saring;m No.200 (%) - 67,00 65,00 63,0
0 60,00 69,00 70,00 72,00
Group lndeks (GI) - 14,68 11,02 8,29 4,06 12,28 9,95 7,53 Klasifikasi Tanah - USCS - CL CL CL CL CL CL CL AAS1HO
- A-7-6 A-6 A-6 A-6 A-6 A-6
A-6
Jenis Pengujian Tanah Asli Slag Baja No. 4 Slag Baja No. 40 Presentase Campuran Presentase Campuran 5% 10% 15% 5% 10 % 15% Lolos Saringan No. 200 67,00 65, 00 63,00 60, 00 69, 00 70, 00 73,00
Penambahan  slag  baja  No.4  dan  No.40 pada  tanah  asli  menyebabkan  nilai  GI semakin menurun. Nilai GI pada tanah asli didapatkan  16,24.  Nilai  GI  tertinggi  pada penambahan  slag  baja  5%  No.40  sebesar 13,41. Nilai GI terendah pada penambahan  slag  baja  15%  No.4  sebesar 4,96.  Dilihat  pada  Tabel  AASHTO  tanah asli  termasuk  dalam  A-7-6.  Penambahan slag baja 5%, 10%, 15% No.4 dan No.40 termasuk kedalam kelompok A-6. Berdasarkan  sistem  klasisifikasi  USCS dengan  tanah  asli  dan  tanah  campuran slag  baja  5%,  10%,  dan  15%  No.4  dan No.40,  termasuk  spesifikasi  CL  dengan jenis  tanah  lempung  anorganik  dengan plastisitas rendah.

## 3.2 Uji Sifat Mekanis Tanah
Uji  mekanis  meliputi  uji  Standar Proctor, uji California Bearing Ratio (CBR) dan uji Swelling.
Tabel  4.  Hasil  uji  pemadatan  Standard
Proctor
Hasil  pemadatan  Standart  Proctor  di Tabel  4.  Nilai  berat  volume  kering  tanah asli  1,390  gr/cm 3 .  Nilai  berat  volume kering  mengalami  peningkatan  pada setiap  persentase  penambahan  slag  baja No.4  dan  No.40.  Peningkatan  berat volume  kering  maksimum  disebabkan oleh  berkurangnya  rongga  pada  tanah dengan  persentase  penambahan  slag  baja No.4  dan  No.  40  yang  semakin  banyak. Selain  itu  yang  menyebabkan  kenaikan berat  volume  kering  maksimum  tanah tersebut  karena  nilai  berat  jenis  tanah campuran  slag  baja  lolos  saringan  No.4 dan  No.40  setelah  dicampur  dengan  slag baja  sehingga  terjadi  kenaikan  berat volume  kering  maksimum  pada  tanah campuran, ukuran slag baja lolos saringan No.40  yang  semakin  kecil  menyebabkan semakin berkurangnya volume rongga dan
bertambahnya  berat  butiran  tanah.  Nilai berat  volume  kering  maksimum  terbesar pada  penambahan  15%  No.40  sebesar 1,57  gr/cm 3 ,  sedangkan  berat  volume kering  maksimum  tanah  campuran  slag baja  terkecil  pada  panambahan  5%  No.4 yaitu  1,41  gr/cm.  Kadar  air  optimum tanah  asli  sebesar  24,5%.  Nilai  kadar  air optimum  paling  besar  didapat  21%  lag baja  5%  No.4,  sedangkan  nilai  kadar  air optimum  paling  kecil  didapat  pada  slag baja 15% No.40 sebesar 19%.
Peunurunan kadar air optimum disebabkan  karena  volume  rongga  dalam tanah  semakin  berkurang  seiring  dengan penambahan  slag  baja  No.4  dan  No.40 sehingga  mengakibatkan  berkurangnya pori-pori  tanah  yang  dapat  terisi  air. Semakin  kecil  ukuran  butiran  slag  baja akan mengisi volume rongga dalam tanah sehingga  semakin  berkurangnya  pori-pori pada  tanah.  Hubungan  berat  isi  kering maksimum  dengan  kadar  air  optimum dapat dilihat pada Gambar 8 dan 9.
Gambar 8. Hubungan Antara Berat Volume Kering Dengan Presentase Penambahan Slag Baja
Gambar 9. Hubungan Antara Kadar Air Optimum Dengan Presentase Penambahan Slag Baja
Jenis Pengujian Tanah Asli Slag Baja No. 4 Slag Baja No. 40 Presentase Campuran Presentase Campuran
5% 10% 15% 5% 10 % 15%
Ɣ d maks (gr/cm 3 ) 67,00 65, 00 63,00 60, 00 69, 00 70, 00 73,00 optimum (%) 24,5 21, 0 19,5 19, 2 20, 0 19, 1 19,0
Pada  penelitian  ini  dilakukan pengujian  CBR Soaked  atau  dengan perendaman.  Pengujian  CBR Soaked  atau dengan  perendaman  dilakukan  selama  4 hari.  Hasil  pengujian  CBR Soaked  tanah asli  dan  tanah  campuran  dapat  dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Pengujian CBR Soaked No Sampel Tanah Nilai CBR Soaked 1 Tanah Asli 2,69 2 Lolos Saringan No 4 Tanah Asli + 5% Slag Baja 3,16 3 Tanah Asli +10% Slag Baja 3,24 4 Tanah Asli + 15% Slag Baja 3,49 5 Lolos Saringan No 40 Tanah Asli + 5% Slag Baja 3,27 6 Tanah Asli + 10% Slag Baja 3,44 7 Tanah Asli + 15% Slag Baja 3,67
Hubungan  antara  persentase  penambahan slag  baja  dengan  variasi  butiran  lolos saringan  nomor  4  dan  nomor  40  sebesar 5%,  10%,  dan  15%  dengan  nilai    CBR Soaked dapat dilihat pada Gambar 10.
Gambar 10. Gambar Hubungan Antara Nilai CBR Soaked dengan Persentase Penambahan Slag Baja Pada  Tabel  5.  menunjukkan  bahwa penambahan  slag  baja  mempengaruhi nilai  CBR.  Semakin  besar  penambahan slag baja maka nilai CBR yang didapatkan semakin meningkat.
Nilai CBR dipengaruhi  oleh  kualitas  bahan  dan kepadatan  yang  tergantung  pada  nilai berat  volume  kering  maksimum  ( γ d max ) dan  kadar  airnya.  Kualitas  bahan berhubungan  dengan  kekasaran  bahan dan  kekuatan  bahan.  Nilai  berat  volume kering  maksimum  ( γ d max )  mengalami peningkatan  menyebabkan  tanah  menjadi padat  sehingga  kemampuan  menahan beban  pada  tanah  menjadi  besar  dan mengakibatkan  nilai  CBR  meningkat. Penambahan  slag  baja  menghasilkan  nilai CBR yang semakin besar maka penambahan slag
baja dapat
direkomendasikan  untuk  memperbaiki nilai kuat dukung tanah. Pada uji mekanis tanah  dilakukan  pemeraman  dengan penambahan air (W opt ) pada tanah selama 24  jam.  Berbeda  dengan  uji  fisis  yang tidak  dilakukan  pemeraman  terlebih dahulu,  hal  ini  menyebabkan  tanah  dan slag baja mengalami sementasi. Sementasi terjadi  karena  adanya  reaksi  antara  slag baja dan tanah, slag baja sendiri memiliki kandungan CaO sebesar 26,51% (Herlangga dan Heriyawan, 2014). Akibat terjadinya  sementasi,  nilai  berat  volume kering maksimum mengalami peningkatan dan menyebabkan nilai CBR meningkat.
Nilai  pengembangan  ( swelling)  pada tanah  lempung  dipengaruhi  oleh  nilai berat  volume  kering  maksimum  ( γ d max ) dan  nilai  CBR.  Semakin  besar  nilai  berat volume kering maksimum ( γ d max ) dan nilai CBR,  maka  semakin  kecil  pula  nilai swelling  atau  nilai  pengembangan.    Hal ini  disebabkan  akibat  kondisi  tanah  yang semakin  padat,  sehingga  tanah  tidak mudah mengembang. Hasil uji pengembangan/ swelling  dapat  dilihat pada Tabel 6 Tabel  6.    Hasil  Uji  Pengembangan/ Swelling Jenis Pengujian Tanah Asli Slag Baja No 4 Slag Baja No 40 5% 10% 15% 5% 10% 15% Pengembangan (%) 1,53 1,43 1,31 1,25 1,37 1,25 1,20 Hubungan antara nilai
pengembangan  dengan  penambahan  slag baja  dengan variasi  butiran  lolos  saringan no  4  dan  no  40  sebesar  5%,  10%  dan 15% dapat dilihat pada Gambar 11.
Gambar 11.  Gambar Hubungan Antara Nilai Pengembangan/ Swelling dengan Persentase Penambahan Slag Baja

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat ditarik kesimpulan:
1. Hasil  pengujian  sifat  fisis,  nilai  kadar air  tanah  dengan  penambahan  slag baja  semakin  menurun.  Dan  nilai berat  jenis  slag  baja  lebih  besar dibandingkan  nilai  berat  jenis  tanah asli,  yang  menyebabkan  nilai  berat jenis    tanah  campuran  semakin  naik. Pada  uji Atterberg,  semakin  besar penambahan  persentase  slag  baja maka nilai PI akan semakin menurun. Perbedaan  ukuran  butiran  slag  baja No.4  dan  No.40  menunjukan  nilai  PI yang  hampir  sama  dan  semakin menurun  dengan  ada  penambahan slag  baja.  Pengujian  analisa  ukuran butiran  memperoleh  hasil  dengan adanya  penambahan  persentase  slag baja  No.4  semakin  berkurang  nilai lolos  saringan  No.200  dikarenakan fraksi kasar.
2. Nilai  lolos  saringan  No.200  semakin meningkat dengan adanya penambahan slag baja No.40
disebabkan  fraksi  halus.  Klasifikasi tanah  dilihat  pada  Tabel  AASHTO tanah  asli  termasuk  dalam  A-7-6. Penambahan slag baja 5%, 10%, 15% No.4  dan  No.40  termasuk  kedalam kelompok  A-6.  Berdasarkan  sistem klasifikasi  USCS  dengan  tanah  asli dan  tanah  campuran  slag  baja  5%, 10%,  dan  15%  No.4  dan  No.40, termasuk  spesifikasi  CL  dengan  jenis tanah  lempung  anorganik  dengan plastisitas rendah.
3. Persentase  campuran  slag  baja    akan menyebabkan nilai kadar air optimum semakin  turun.  Berbeda  dengan  nilai berat  volume  kering  maksimum semakin bertambah
persentase campuran slag baja
akan menyebabkan penambahan berat volume kering maksimum pada tanah. Hasil  uji  sifat  mekanis  tanah  yang telah  dicampurkan  dengan  bahan tambah  berupa  slag  baja  sebesar  5%, 10%, dan 15% mampu meningkatkan nilai  berat  volume  kering  ( ɣ dmaks )  dan nilai CBR, penambahan slag baja juga mampu  menurunkan  nilai  kadar  air
optimum
( ω opt ) dan nilai pengembangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Dewi,  Ratih  Fitriana,  (2017).  Kuat  Dukung Subgrade  Yang    Distabilisasi  Dengan  Trass dan  Kapur  ,  Skripsi,  Fakultas  Teknik,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.. Surakarta: Tugas Akhir, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Herlangga, Heriyawan (2014). Pengaruh Terak Sebagai Pengganti Agregrat Kasar Terhadap Kuat  Tarik  dan  Berat  Jenis  Beton  Dengan Metode  Campuran  Perbandingan  1:2:3.
Skripsi  tidak  dipublikasikan.  Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Hermirianda AD. (2018) Pengaruh
Penambahan  Limbah  Plastik  dan  Abu Sekam  Padi  Terhadap  Nilai  CBR,  Swelling, dan  Nilai  Permeabilitas  Tanah  Lempung. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Hananto  Y  dan  Renaningsih,  (2018).  Analisis Kuat Dukung Tanah Lempung Bayat Klaten dengan  Bahan  Stabilisasi  Serbuk  Bata Merah  dan  Gypsum.  Skripsi.  Surakarta: Univ. Muhammadiyah Surakarta.
Kurniawan,  Danang.,  (2019).  Tinjauan  Nilai Kuat Dukung Tanah Lempung Pedan Klaten Yang Distabilisasi dengan Trass dan Kapur.
Surakarta:
Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Listyawan,  A.B  dkk.  (2017).  Mekanika  Tanah dan Rekayasa Pondasi. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
Listyawan  AB,  Haedara  F.  (2019).  Settlement Analysis  on  Circle  Footing  Foundation Reinforced  by  Concrete  Waste  above  Red Brick  Dust  Column.  AIP  Conf  Proc.  2019 Jun 26;2114:1 – 7.
Listyawan  AB,  Renaningsih,  Kusumaningtyas
N.  (2018).  Bearing  Capacity  Of  Circular Skirted Footing On Clay Soil. IOP Conf Ser Mater Sci Eng. 2018;403(1).
Listyawan  AB,  Wiqoyah  Q,  Sukmawati  TA.
(2021).  Shear  Strength  Evaluation  of  Silt- Clay  Soil  under  Uni-Axial  Compression.  J Phys Conf Ser. 2021;1858(1):1 – 9.
Ozdemir MA. (2016). Improvement in Bearing Capacity  of  a  Soft  Soil  by  Addition  of  Fly Ash.  In:  Procedia  Engineering  [Internet]. Turkey:  Elsevier  B.V.;  2016.  p.  498 – 505.
Available from:http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.201 6.06.063
Prasetio  dan  Sandi.,  (2017).  Kuat  Dukung
Tanah  Lempung  Bayat  Klaten  Yang Distabilisasi Dengan Tra. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta. Surakarta: Tugas Akhir,
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Saputra  ASD.  (2015).  Pengaruh  Campuran Limbah  Plastik  dengan  Tanah  Lempung Ditinjau  terhadap  Nilai  Daya  Dukung Tanah. Lampung: Universitas Lampung.
Standart  Nasional  Indonesia  1744:2012 tentang Metode Uji CBR     Laboratorium.
Terzaghi K, Peck RB. (2020). Mekanika Tanah dalam  Praktek  Rekayasa.  II.  Bagus  IW,  Ir.
Krisna  BR,  editors.  Vol.  2,  Erlangga. Jakarta: Erlangga; 1987. 1 – 373 p.
Vitara, R.I and, Renaningsih. (2019). Pengaruh
Penambahan  Limbah  Slag  Baja  Sebagai Bahan  Campur  Tanah  Lempung  Terhadap Penurunan  Konsolidasi  Tanah  Di  Daerah Bayat.  Surakarta :  Skripsi,  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Wiraprakoso, Hafizan Adlan. (2017). Stabilisasi tanah Ekspansif Dengan
Campuran  Kapur  dan  Trass  Ditinjau  Dari Nilai  Califonia  Bearing  Ratio  (CBR)  dan Swelling  Parameter  tanah.  Surakarta: Skripsi, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret,